52 R- Brauns, Ueber Polymorphie und die optischen Anomalien 



Normalstellung, äusserst scharf, da die zwischengelagerten' 

 Theilchen, welche vorher in der Nornialstellung die Störunge 

 herbeiführten, sich jetzt in der Auslöschungslage befinden; 

 die Barren sind senkrecht zu den Kanten gerichtet und jeder 

 ist von mehreren farbigen Ringen umgeben. In der Mitte 

 der Würfelfläche ist nichts Besonderes zu bemerken, nur in 

 manchen Platten vereinigen sich in der Diagonalstellung die 

 vier Barren und bilden über der Mitte ein diagonal liegendes 

 schwarzes Kreuz. 



Nach der Auflagerungsfläche dünner geschliffene Kry- 

 stalle zeigen die optischen Grenzen wohl schärfer, die übrigen 

 Erscheinungen aber, entsprechend ihrer geringeren Dicke, 

 schwächer. 



Schliffe parallel seitlichen Würfelflächen von 

 Krystallen, die auf einer Würfelfläche liegend gewachsen sind ? 



Fig. 2. Parallel einer seitlichen Würfel- Fig. 3. Parallel einer seitlichen Würfel- 

 flache (loo). fläche (oio), aus demselben Krystall wie 



der Schliff in Fig. 2. 



zeigen in der Normalstellung (Fig. 2 oder 3) ein lebhaft 

 polarisirendes Mittelfeld, das auf drei Seiten von einem 

 gelblich grauen Rand umgeben ist ; an der Auflagerungsfläche 

 001 fehlt dieser Rand in der Regel, weil zu ihr meistens keine 

 Anwachspyramide gehört. Die höchste Interferenzfarbe liegt 

 im Mittelfeld, nahe an der Auflagerungsfläche, und fällt von 

 hier wieder nach dem Rande hin. Nach Einschaltung eines 

 Gypsblättchens steigen die Farben in der einen Normal- 

 stellung und fallen in der anderen. Legt man die Krystalle 

 so, dass die Auflagerungsfläche auf den Beobachter zugeht 

 (in Fig. 2 und 3 entspricht ihr die untere Seite), so geht 

 die grössere Elasticitätsaxe in diesem Mittelfeld in zwei 

 gegenüberliegenden Platten (etwa parallel 100 und 100) von 

 links unten nach rechts oben (Fig. 2), in den beiden anderen, 

 damit abwechselnden von rechts unten nach links oben (Fig. 3)~ 



